## PEMANFAATAN LIMBAH GYPSUM BOARD DAN BATU BATA MERAH UNTUK SUBSTITUSI SEMEN PADA PEMBUATAN BETON
Didik Hadi Prayogo *¹, Ahmad Ridwan ², Sigit Winarto ³.
1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail:* 1 didikhadi2202@gmail.com , ² ahmad_ridwan@unik-kediri.ac.id , ³ sigit.winarto@unik-kediri.ac.id.

## Abstract
Concrete is one of the most vital building blocks, from columns, bricks, paving to roads made of concrete, so the use of concrete tends to be high. Concrete is often used as the main buffer in a building, so good quality  is  needed,  but  this  is  not  accompanied  by  a  declining  quality  of  the  material,  so  it  requires innovation  in  the  addition  of  new  materials  that  can  at  least  reduce  the  needs  of  the  main  material  for making concrete, one of which is the utilization of Gypsum Board waste and red brick waste. The results of testing the concrete compressive strength test with the addition of Gypsum Board waste and red brick waste to cement obtained pretty good results. Concrete, which has the highest average compressive strength than  normal  concrete,  has  concrete  with  a  mixture  of  red  brick  and  gypsum  waste  of  10%  each  with  a compressive strength of 250.56 kg / cm², and which has the lowest compressive strength have concrete with a mixture of red bricks and gypsum waste 15% each with a compressive strength of 195.56 kg / cm².
Keywords: Red Bricks, Compressive Strength, Concrete, Gypsum Board Waste

## Abstrak
Beton merupakan salah satu unsur penyusun bangunan paling vital mulai dari kolom,bata, paving hingga jalan  terbuat  dari  beton  sehingga  penggunaan  beton  cenderung  tinggi.  Beton  sering  digunakan  sebagai bahan penyangga utama pada suatu bangunan maka diperlukan kualitas yang baik, namun hal tersebut tidak di sertai dengan kualitas bahan yang kian menurun,makadiperlukan inovasi penambahan bahan baru yang setidaknya dapat mengurangi kebutuhan bahan utama pembuat beton, salah satunya pemanfaatan limbah Gypsum Board dan limbah batu bata merah Hasil dari pengetesan uji kuat tekan beton dengan penambahan limbah  Gypsum  Board  dan  limbah  batu  bata  merah  terhadap  semen  didapatkanhasil  yang  cukup  bagus Beton yang memiliki nilai kuat tekan rata-rata paling tinggi selain beton normal di miliki beton dengan campuran batu bata merah dan limbah gypsum masing-masing 10% dengan nilai kuat tekan sebesar 250,56 Kg/cm²,dan yang memiliki nilai kuat tekan paling rendah di miliki beton dengan campuran batu bata merah dan limbah gypsum masing-masing 15% dengan nilai kuat tekan 195,56 Kg/cm².
Kata Kunci  : Batu Bata Merah, Kuat Tekan, Beton, Limbah Gypsum Board

## 1.  PENDAHULUAN
Beton adalah salah satu  komponen yang memiliki fungsi vital dalam sebuah konstruksi. Beton yang terdiri dari komponen air, semen, agregat halus dan agregat kasar [1]. Hal tersebut berbanding  lurus  dengan  nilai  kebutuhan  semen,  dimana  kebutuhan  semen  di  indonesia  terus meningkat, ‘’tercatat data angka kebutuhan semen menyentuh angka 20 juta ton pada kurun waktu 2012-2016  (Asosiasi  Semen  Indonesia,  2016)’’[2][3][4].  Menurut  Djwantoro  Hardjito  (2007), teknologi produksi semen diIndonesiacenderungboros energy dan menimbulkan emisi CO2 yang menyumbang pada kenaikan suhu global. Sehubungan dengan hal itu, maka dilakukan penelitian sebagai  upaya  untuk  menemukan  sumber  lain  sebagai  bahan  alternative  pengganti  sebagian semen.[5][6][7].
Bahan  alternative  tersebut  didapat  dari  limbah-limbah  industry  dan  konstruksi  yang dibuang  begitu  saja.  Salah  satu  limbah  industry  konstruksi  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah limbah gypsum board dan batu bata merah sebagai pengganti sebagian semen[8][9][10].
Limbah gypsum board cukup mudah di temui dan selama ini hanya di biarkan saja, melihat dari fisik limbah gypsum yang memiliki kemiripan dengan semen putih yang cenderung hampir memiliki tekstur yang sama apabila di haluskan.
Sedangkan  batubata  merah  merupakan  bahan  bangunan  yang  sering  digunakan  pada bangunan  seperti  dinding  perumahan,  akan  tetepi  dengan  penelitian  ini  di  harapkan  batu  bata merah  dapat  menjadi  pengganti  sebagian  dari  semen  yang  selama  ini  menjadi  bahan  pokok beton,sehingga akan mengurangi jumlah penggunaa semen untuk konstruksi[5][11][12]
Dengan  alasan  tersebut  penulis  berharap  dengan  penelitian  tersebut  dapat  menemukan campuran yang pas antara semen,limbah gypsum board dan bata merah dengan nilai substitusi masing-masing  sebanyak  5%  limbah  gypsum  board  dan  5%  limbah  batu  bata  merah  dari presentase  keseluruhan  semen,dan  substitusi    kedua  masing  masing  sebanyak  10%  limbah gypsum  board  dan  10%  limbah  batu  bata  merah  dari  keseluruhan  semen,  substitusi    terakhir masing  masing  sebanyak  15%  limbah  gypsum  board  dan  15%  limbah  batu  bata  merah  dari keseluruhan semen.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kadiri, pada awal bulan maret dan selesai pada bulan juni dengan menggunakan metode Eksperimen.

## 2.2.  Uji kuat tekan beton
Hasil pengujian kuat tekan beton tergantung dari kualitas  bahandanperbandingan semen, agregat halus, kasar dan berbagai jenis campuran. Perbandingan air terhadap semen factor utama dalam penentuan kuat tekan beton [13][14][15]
Hasil nilai kuat tekan beton yang diperoleh dengan cara pengujian struktur, menggunakan mesin uji dengan memberikan beban tekan pada beton secara bertingkat dan kecepatan oleh beton tertentu  atas  benda  uji  hingga  hancur.  Kuat  tekan  masiing-masing  benda  uji  ditentukan  oleh tegangan  tertinggi  (s)  yang  dapat  dicapai  benda  uji  pada  umur  28  hari  yang  di akibatkan  oleh mesin uji  yang telah  di  tentukan  [16][17][18].  Tingginya tegangan  yang  terjadi dapat  kita  cari dengan persamaan
K = P/A= ....................................................... [19][20]
Dimana : K = KuatTekanBeton( Kg/cm2 ) P = Gaya tekan aksial, dinyatakandalam newton (N)
A = Luas penampang melintang benda uji, dinyatakan dalam cm²[21][22] Sumber : PBI-1971

## 2.3 Rancangan Penelitian.
Proses pembuatan beton hingga pengetesan beton
Proses  pertama  yaitu  pengambilan  pasir  (agregat  halus)  menggunakan  ayakan  lolos berdiameter 0,40 mm dan tertahan pada ayakan berdiameter 0,39. Pasir guna dipanaskan dengan cara di oven untuk pengambilan bahan sesuai berat kering, menyediakan  batu belah atau koral yang  telah  di  siapkan,  menyediakan  semen  Portland  type  1,  menyediakan  air  untuk  proses percampuran bahan, menyediakan limbah gypsum board yang telah di haluskan menjadi bubuk, menyediakan  limbah  serbuk  batu  bata  yang  telah  dihaluskan,  kemudian  proses  mixing menggunakan media mesin pengaduk elektrik, lalu masukan air, limbah gypsum board, batu bata merah dan semen kedalam mesin pengaduk. Putar mesin pengaduk selama 10 menit agar bahan dapat tercampur dengan sempurna. Masukan batu belah pada mesin pengaduk sedikit demi sedikit secara bertahap, setelah seluruh bahan telah tercampur dengan campuran air, langkah berikutnya masukkan  pasir  secara  bertahap  ke  dalam  mesin  pengaduk,  setelah  seluruh  bahan  tercampur secara  merata,  adonan  beton  selanjutnya  di  keluarkan  dari  mixer  untuk  di  uji  test  slumo  guna mengukur kadar air pada adonan beton. Jika kadar air sudah dirasa memenuhi syarat uji slump masukan adonan mix design beton tersebut kedalam cetakan kubus dengan ukuran 15 x 15 cm, dan  padatkan  menggunakan  alat  penusuk  dalam  memasukkan  adonan  beton  kedalam  cetakan
diharuskan disertai penggetaran atau vibrator guna memperpadat dan mengurangi rongga pada beton,  setelah  itu  biarkan  beton  mengering  hingga  sempurna,  antara  6  –  7  hari.  Setelah  beton kering,  bongkar  cetakan  beton  selanjutnya  proses  curing  beton  atau  merendam  beton  kedalam kolam selama waktu Analisa 28 hari. Angkat beton dari kolam curing dan angin-anginkan beton selama 1 hari untuk proses pengeringan. Proses terakhir yaitu test uji kuat tekan beton.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  tersebut  diperoleh  dari  penelitian  kuat  tekan  beton  di  laboraturium  Teknik  sipil Universitas  Kadiri  dengan  menggunakan  benda  uji  berbentuk  kubus  yang  diberi  tekanan maksimal 150 ton. Dicobacampuran 5%,10%,15% [23] [24] [25]
Tabel 1. Tabel Test Kuat TekanBetondengan penambahan batu bata merah dan limbah gypsum masing masing sebanyak 5%
KUAT TEKAN BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 5%
NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 56 56000 225 248,89 2 Sampel 2 59 59000 225 262,22 3 Sampel 3 53 53000 225 235,56 4 Sampel 4 58 58000 225 257,78 5 Sampel 5 56 56000 225 248,89 rata-rata 250,67

## Sumber : Data Diolah
Untuk hasil kuat tekan dari beton dengan Batu Bata Merah Dan Limbah Gypsum Masing Masing 5% memiliki nilai rata-rata mencapai 250,67 Kg/cm²
Tabel 3.2. Tabel Test Kuat Tekan Beton dengan penambahan batu bata merah dan limbah gypsum masing masing sebanyak 10%

## KUAT TEKAN  BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING
MASING 10% NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 54 54000 225 240,00 2 Sampel 2 56 56000 225 248,89 3 Sampel 3 52 52000 225 231,11 4 Sampel 4 51 51000 225 226,67 5 Sampel 5 47 47000 225 208,89 rata-rata 231,11

## Sumber : Data Diolah
Dilihat  dari  hasil  percobaan  tabel  di  atas  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata  untuk variabel beton dengan Batu Bata Merah Dan Limbah Gypsum Masing Masing 10% hanya mencapai  231,11  Kg/cm²  yang  berarti  belum  mencapai  target.Selanjutnya  adalah  hasil kuat tekan beton dengan Batu Bata Merah Dan Limbah Gypsum Masing Masing 15%
Tabel 3. Tabel Test Kuat Tekan Beton dengan penambahan batu bata merah dan limbah gypsum masing masing sebanyak 15%.

## KUAT TEKAN BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING
MASING 15% NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 41 41000 225 182,22 2 Sampel 2 43 43000 225 191,11 3 Sampel 3 45 45000 225 200,00 4 Sampel 4 43 43000 225 191,11 5 Sampel 5 48 48000 225 213,33 rata-rata 195,56 Sumber : Data Diolah
Dari  hasil  percobaan  tabel  di  atas  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata  untuk  variabel  beton dengan  Batu  Bata  Merah  Dan  Limbah  Gypsum  Masing  Masing  15%  hanya  mencapai  195,56 Kg/cm² yang jauh di bawah angka yang ditargetkan. Yang terakhir adalah hasil penelitian dari kuat tekan beton normal
Tabel 3.4. Tabel Test Kuat Tekan Beton Normal.

## KUAT TEKAN BETON NORMAL
NO  Benda Uji Angka Dial Ton Angka Dial di Jadikan Kg Luas penampang 15 x 15 cm ( A ) Hasil test ( K ) Kuat Tekan (Kg/cm²) 1 Sampel 1 59 59000 225 262,22 2 Sampel 2 57 57000 225 253,33 3 Sampel 3 58 58000 225 257,78 4 Sampel 4 59 59000 225 262,22 5 Sampel 5 57 57000 225 253,33 rata-rata 257,78

## Sumber : Data Diolah
Kuat tekan beton normal mencapai nilai rata-rata 257,78 Kg/cm² yang berarti sesuai dengan perencanaan dari penelitian tersebut.Di bawah ini adalah grafik dari kuat tekan dari keseluruhan sampel dari masing masing variabel.
Grafik 1 . kuat tekan beton 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3
Sampel 4 Sampel 5
BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 5% BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 10% BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 15% BERAT JENIS BETON NORMAL

## KUAT TEKAN BETON
Sedangkan grafik dibawah ini adalah grafik nilai rata-rata dari kuat tekan masing masing variabel.

## Grafik 2. Grafik kuat tekan beton
Dari hasil percobaan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa beton yang memiliki nilai kuat tekan rata-rata paling tinggi selain beton normal di miliki beton dengan campuran batu bata merah  dan  limbah  gypsum  masing-masing  10%  dengan  nilai  kuat  tekan  sebesar  250,56 Kg/cm²,dan yang memiliki nilai kuat tekan paling rendah di miliki beton dengan campuran batu bata merah dan limbah gypsum masing-masing 15% dengan nilai kuat tekan 195,56 Kg/cm².

## 4.  KESIMPULAN
Hasil dari pengetesan uji kuat tekan beton dengan penambahan limbah gypsum dan bubuk batubata merah pada semen sebagai berikut:
Beton yang memiliki nilai kuat tekan rata-rata paling tinggi selain beton normal di miliki beton dengan campuran batu bata merah dan limbah gypsum masing-masing 10% dengan nilai kuat  tekan  sebesar  250,56  Kg/cm²,dan  yang  memiliki  nilai  kuat  tekan  paling  rendah  di  miliki beton dengan campuran batu bata merah dan limbah gypsum masing-masing 15% dengan nilai kuat tekan 195,56 Kg/cm².
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 5%
BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 10% BERAT JENIS BETON DENGAN BATU BATA MERAH DAN LIMBAH GYPSUM MASING MASING 15% BERAT JENIS BETON NORMAL

## HASIL KUAT TEKAN RATA-RATA BETON

## 5.  SARAN
Sebaiknya di adakan pengkajian lebih dalam tentang penggunaan agregat tersebut sebagai bahan tambahan beton agar nantinya lebih bermanfaat dan dapat digunakan secara global apabila memungkinkan, dan perlu di adakan perhitungan tentang biaya dalam pembuatan beton tersebut
UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Prayuda  and  A.  Pujianto,  “Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  Dengan  Bahan Tambah Superplastisizer dan Limbah Las Karbit,” Rekayasa Sipil , vol. 12, no. 1, pp. 32– 38, 2018, doi: 10.21776/ub.rekayasasipil/2018.012.01.5.
[2] A. I. Candra, E. Gardjito, Y. Cahyo, and G. A. Prasetyo, “Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Filter Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori,” UKaRsT , vol. 3, no. 1, p. 82, 2019, doi: 10.30737/ukarst.v3i1.365.
[3] E.  Siswanto  and  A.  Gunarto,  “PENAMBAHAN  FLY  ASH  DAN  SERAT  SERABUT KELAPA,” Ukarst  J. Univ. Kadiri Ris. Tek. Sipil , vol. 3, no. 1, pp. 56–65, 2019.
[4] N. Usrina, T. B. Aulia, and M. Muttaqin, “Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Hybrid Dengan Substitusi  Semen  Dan  Agregat  Halus  Serta  Penambahan  Nano  Material  Bijih  Besi,” J. Arsip  Rekayasa  Sipil  dan  Perenc. ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  179–188,  2018,  doi: 10.24815/jarsp.v1i1.10368.
[5] R. A. Herlan Pratikto, “Penelitian kuat uji tekan beton dengan memanfaatkan limbah beton yang tidak terpakai,” UKaRsT , vol. Vol no 1 n, pp. 21–25.
[6] A.  I.  Candra,  “ANALISIS  DAYA  DUKUNG  PONDASI  STROUS  PILE  PADA PEMBANGUNAN  GEDUNG  MINI  HOSPITAL  UNIVERSITAS  KADIRI  Agata,” Ukarst , vol. 1, no. 1, pp. 63–70, 2017.
[7] C. Yulianto, Y. Cahyo, A. Ridwan, and A. I. Candra, “PENELITIAN PENAMBAHAN BAHAN  ADITIF  KAPUR  PADAM  SEBAGAI  BAHAN  PENGISI  FILLER  PADA CAMPURAN ASPAL BETON,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 204–215, 2018.
[8] E. Gardjito, A. I. Candra, and Y. Cahyo, “Pengaruh Penambahan Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalampembuatan Paving Block,” UKaRsT , vol. 2, no. 1, p. 35, 2018, doi: 10.30737/ukarst.v2i1.374.
[9] F. Akbar, A. Ariyanto, M. Eng, ) Bambang Edison, and S. Pd, “Penggunaan Tempurung
Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton K-100,” J. Mhs. Tek. 2014 - e-journal.upp.ac.id , vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2014.
[10] M.  Mulyati  and  A.  Adman,  “Pengaruh  Penambahan  Cangkang  Kemiri  dan  Sikacim Concrete Additive terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” J. Tek. Sipil ITP , vol. 6, no. 2, pp. 38–45, 2019, doi: 10.21063/jts.2019.v602.01.
[11] A. I. Candra, A. Yusuf, and A. R. F, “Studi Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pada Pembangunan Gedung Lp3M Universitas Kadiri,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, p. 166, 2018, doi: 10.30736/cvl.v3i2.259.
[12] B. B. Leovie Haf, “Pengaruh Penggunaan Fly Ash Pada Beton Mutu Normal Dan Mutu Tinggi Ditinjau Dari Kuat Tekan Dan Absorbsi,” J. Media Tek. Sipil , vol. 10, no. 1, pp. 2–5, 2013, doi: 10.22219/jmts.v10i1.1206.
[13] A. D. Krisna, S. Winarto, and A. Ridwan, “PENELITIAN UJI KUAT TEKAN BETON DENGAN  MEMANFAATKAN  LIMBAH  AMPAS  TEBU  DAN  ZAT  ADDITIF SIKACIM BONDING ADHESIVE,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 1–15, 2019.
[14] A.  Pujianto,  “Beton  Mutu  Tinggi  dengan  Admixture  Superplastisizer  dan  Aditif Silicafume,” J. Ilm. Semesta Tek. , vol. 14, no. 2, pp. 177–185, 2011.
[15] F. P. Pane, H. Tanudjaja, and R. S. Windah, “Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton,” J. Sipil Statik , vol. 3, no. 5, pp. 313–321, 2015.
[16] M. A. Anshori, A. Ridwan, and Y. C. S. P, “PENELITIAN UJI KUAT TEKAN BETON DENGAN  MEMANFAATKAN  AIR  LIMBAH  TETES  TEBU  DAN  ZAT  ADDITIVE CONCRETE,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 16–27, 2019.
[17] S. F. Romadhoni, A. Ridwan, S. Winarto, and A. I. Candra, “STUDI EXPERIMEN KUAT TEKAN  BETON  DENGAN  MEMANFAATKAN  LIMBAH  KERAMIK  DAN  BATA MERAH,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 86–95, 2019.
[18] M.  Al  Asyari,  Y.  C.  S.  P,  and  S.  Winarto,  “ANALISA  PLAT  KONVENSIONAL DENGAN  PLATE  FLATES  PADA  GEDUNG  BPN  KOTAMADYA  MALANG,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 259–269, 2018.
[19] Departemen Pekerjaan Umum, “Bertulang Indonesia,” 1971.
[20] SNI 03-1974-1990, “Metode Pengujian Kuat Tekan Beton,” Balitbang PU , pp. 2–6, 1990.
[21] SNI 03-1974-1990, “Metode pengujian kuat tekan beton,” 1990.
[22] E.  Hunggurami,  “PERBANDINGAN  DESAIN  CAMPURAN  BETON  NORMAL MENGGUNAKAN SNI 03-2834-2000 DAN SNI 7656 : 2012,” vol. VI, no. 2, pp. 165– 172, 2017.
[23] A. I. Candra and E. Siswanto, “Rekayasa Job Mix Beton Ringan Menggunakan Hydroton Dan Master Ease 5010,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, p. 162, 2018, doi: 10.30736/cvl.v3i2.258.
[24] J.  Fropil et  al. ,  “Analisis  Perbandingan  Penggunaan  Limbah  Gypsum  Dengan  Semen Sebagai Bahan Stabilisasi Tanah,” Fropil , vol. 4, no. 1, pp. 49–64, 2016.
[25] R.  Anggraini,  “PENGARUH  PENAMBAHAN  PHYROPILIT  TERHADAP  KUAT TEKAN BETON,” J. Rekayasa Sipil , vol. 2, no. 3, pp. 163–174, 2008.